O. BOrDOUARD. 



ESSAI DES METAUX. 



207 



Il y a deux ans, M. A. Guillet, secrétaire de la Faculté des Sciences de 

 Paris, en étudiant le mouvement vibratoire des métaux, mit en évidence 

 les deux faits suivants : 1° dans les mêmes conditions d'expériences, 

 l'amortissement d'un U de fer doux est environ trois fois plus grand que 

 celui d'un U d'acier doux; 2° la viscosité du métal change, au fur et à 

 mesure qu'il s'altère, par le fait de la répétition des efforts alternés. M. le 

 professeur Henry Le Chatelier appela l'attention des savants et des ingé- 

 nieurs sur le problème posé par M. Guillet : la mesure de l'amortissement 



Fig. I. 



mettait en lumière une nouvelle propriété de la matière se rattachant 

 d'une façon directe à sa constitution intime, et la nouvelle méthode 

 d'essais, en dehors de ses qualités d'économie et de rapidité, devait pré- 

 senter le très grand avantage de suivre l'altération du métal au fur et 

 à mesure de sa progression, cette altération se manifestant par un 

 accroissement rapide et très considérable de la vitesse d'amortissement 

 du mouvement vibratoire. 



Pour ce genre d'essais, l'emploi du diapason, tel qu'il est indiqué par 

 M. Guillet, n'est pa;s absolument indispensable; il est préférable, au con- 

 traire, de pouvoir opérer sur des barres laminées rectangulaires, analogues 

 à celles fournies par les usines. Le dispositif le plus simple consiste à encas- 

 trer des barres semblables de 20 à 3o cm de longueur dans un support 

 massif et rigide, mais la difficulté pratique de ce procédé est de réaliser 

 un encastrement sans aucun jeu apparent et n'ayant aucun rôle dans 

 l'amortissement. 



Description de Vappareil. — L'appareil est disposé pour produire des 

 vibrations dans le sens horizontal {fig. 1). La tige de métal à étudier 



